901 
in dit relatief zéér gunstige geval, waarin de smeltmassa namelijk 
zéér bewegelijk, en de kristallisatie-snelheid van 't silikaat buiten- 
gewoon groot is, toch de „afkoelingsmethode” geenszins in staat is, 
om vertrouwbare en reproduceerbare resultaten te leveren. Ook 
andere momenten bij de vroegere bepalingen, zooals het gebruik van 
kroezen en buizen van poreuze koolstof en de geenszins genoegzame 
kontröle van de wijziging der samenstelling in de onderzochte meng- 
sels, veroorzaakt door de vluchtigheid van het lithiumoxyde, alsmede 
de onmogelijkheid, om de tot dusverre opgegeven temperaturen met 
de temperatuurschaal van den stikstofgasthermometer in verband re 
brengen, schenen ons redenen te over te zijn, om eene hiernieuwde 
studie van dit binaire systeem met behulp der allengs ontwikkelde 
exakte methoden % in elk opzicht hoogst gewenscht te achten. 
§ 2 . De voor ’t onderzoek noodige binaire mengsels werden uit 
zuiver lithiumkarbonaat en uit een zuiver fijngepoederd kwarts, dat 
van Amerikaansche vindplaats stamde, bereid. 
Het lithiumkarbonaat werd bij 100° C gedroogd, waarbij het een 
gewichtsverlies van 0,05°/ 0 vertoonde. Spektroskopisch bleek alleen 
natrium aanwezig te zijn ; echter was de hoeveelheid zóó gering, 
dat het element met behulp der amylalcoholmethode niet meer door 
gewichts-analyse naast het lithium te bepalen was; voorts werd een 
spoor ijzer aangetoond, nauwelijks voldoende, om de reactie met 
sulfoeyaankalium in den vorm eener zwakke rose-kleuring te ver- 
toonen. Het lithium werd als lithiumsulfaat bepaald ; gevonden werd : 
18,72°/ 0 Li; berekend wordt: 18,79% Li. 
Het kwarts had een gloeiverlies van nog geen 0,01°/ 0 ; een spoor 
ijzer, zeker minder dan 0,03% was de eenige aantoonbare veront- 
reiniging. Bij afdamping met fluoorwaterstofzuur in eene platina- 
schaal bleef hoegenaamd geen residu over ; het gebezigde kwarts 
kan dus als zuiver Si0 2 worden beschouwd. 
Opgemerkt moge nog worden, dat dit van Baker en Adamson 
afkomstige materiaal hetzelfde is als dat, hetwelk te Washington 
voor standaard-bepalingen gebezigd wordt. 
In samenhang met dezen hoogen graad van zuiverheid der ge- 
bezigde uitgangsprodukten, waren ook alle voor ’t onderzoek ge- 
bezigde binaire mengsels smetteloos wit. Zij werden door meermalig 
herhaald sinteren van de afgewogen hoeveelheden der zeer fijn- 
gepoederde en gezeefde komponenten in nikkelen en platina kroezen 
x ) F. M. Jaeger, Eine Anleitung zur Ausführung exakter physiko-chemischer 
Messungen bei höheren Temperaturen. Groningen, 1913. 
